232 
karbonat und Gips bestehen — besonders da der Gehalt an Eisenoxyd meist 
sehr klein ist — sowie in verschwindender Menge aus Kieselsäure selbst oder 
ihren Yerbindungen. Während das erste beim Reinigen des Materials mit ver- 
dünnter Salzsäure der Hauptmasse nach entfernt werden kann, bleibt Gips zurück 
und gibt zu der Annahme Veranlassung, daß Schwefel in organischer Bindung 
im Bernstein vorliege. Die trockene Destillation, bei der das Sulfat reduziert 
wird und seinen Schwefelgehalt dann an die gleichzeitig entstehenden organischen 
Verbindungen in der Hitze abgibt, scheint die Annahme zu bestätigen. 
Wie man weiß, ist der Schwefel an das Succinin gebunden und mit ihm 
gleichzeitig wohl auch die Asche. Die geringen Mengen, in denen diese vor- 
kommt, haben zu einer derartigen Feststellung bisher noch nicht Gelegenheit 
geboten. Es war deshalb angezeigt, eine Prüfung zu dem Ziele vorzunehmen, 
ob vielleicht der Gehalt an Asche und Schwefel durch Erhitzen gesteigert 
werden kann. Die Alkohol-löslichen und leichter schmelzbaren Bestandteile des 
Bernsteins könnten, im Gegensatz zum Succinin, verhältnismäßig rasch ver- 
FiR. 11. 
-X 
-- i- 
X- 
■ X 
-+ 
f/rr //f 
Veränderung des Schwefel- und Aschegehalts mit der 
Temperaturzunahme. 
schwinden und so indirekt eine Steigerung des Gehaltes an jenen beiden Be- 
standteilen herbeiführen. 
Wie Pärbungsversuche mit Mineralsalzen, die ich anstellte, ergaben, dringen 
diese auch bei gewöhnlicher Temperatur bis zu einer gewissen Tiefe in den 
Bernstein ein. Die Entscheidung, ob es sich um eine bloße Infiltration oder 
eine Adsorption in weiterem Sinne handelt, steht noch aus. Jedenfalls erschien 
es mir nach dem eigenartigen Ergebnis an der natürlichen Verwitterungsrinde 
von Bedeutung, auch diesen chemischen Prozeß an Stücken zu studieren, die 
mit der Erde und deren Agentien nicht in Berührung gekommen waren. Die 
Beschaffung des dazu notwendigen Materials stieß freilich auf Schwierigkeiten. 
Geschliffene Stücke mit starker Kruste, die diesem Zwecke dienen konnten, 
waren nicht vorhanden. So wurde möglichst klarer Bernstein dadurch künstlich 
verändert, daß er erhitzt wurde. Im Vergleich mit dem Ausgangsmaterial 
wurden 4 Proben von ihm je 4 Stunden auf 60°, 80°, 100° und 115,7°, in 
Gläschen eingeschlossen, erwärmt. Die lichtgelbe Farbe veränderte sich 
zwischen 60° bis 10 >° je nach der angewandten Temperatur in Rötlichgelb 
bis Gelbrot, bei 115,67° in Dunkelbraun. Nach Ablauf dieser Zeit wurde das 
spez. Gew., sowie der Gehalt an Schwefel und Asche bei etwa je 3 g Substanz 
bestimmt. Die folgende Tabelle zeigt die erhaltenen Ergebnisse: 
1) Die Bernsteinmasse war fast wasserklar, entsprechend dem Ausgangsmaterial in der 
vorigen Versuchsreihe. 
58 
